## 
Abstract —  Baterai  dinamis  atau  yang  dikenal  dengan Redox  Flow  Battery (RFB)  merupakan  jenis  baterai sekunder yang banyak dikembangkan karena kemampuannya  untuk  menyimpan  energi  dalam  jumlah besar. Pada penelitian  ini, dikembangkan baterai dinamis berbasis  asam  timbal  dimana  timbal  (Pb)  dan  timbal dioksida  (PbO 2 )  digunakan  sebagai  elektroda  baterai dengan  luas  permukaan  pelat  (13,5  x  7,5)  cm 2 .  Baterai dinamis  asam  timbal  diuji  sehingga  diketahui  pengaruh perbedaan  konsentrasi  H 2 SO 4 terhadap  karakteristik baterai. Variasi konsentrasi H 2 SO 4 yang digunakan adalah 20%  dan  30%.  Pengujian  siklus  pengisian-pengosongan dilakukan dengan alat BMS ( Battery Management System) yaitu Turnigy  Accucell-6 sebanyak  3  siklus  dengan  arus pembebanan  1  A.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  kapasitas baterai dinamis asam timbal meningkat dengan meningkatnya  konsentrasi  H 2 SO 4 .  Baterai  dinamis  asam timbal  30%  menghasilkan  kapasitas  rata-rata  tertinggi yaitu  4.657  mAh  dengan  efisiensi  rata-rata  82,90%. Baterai dinamis 30% diuji masing-masing 1 siklus dengan variasi  waktu  pengisian  untuk  mengetahui  waktu pengisian  optimal  baterai.  Variasi  waktu  pengisian  yang digunakan  adalah  0,5;  1;  1,5;  2;  2,5  jam  serta  pengisian hingga titik cut-off . Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas baterai meningkat dengan  meningkatnya waktu pengisian  baterai,  dengan  efisiensi  tertinggi  baterai dinamis 30% adalah pada pengisian 2 jam.
Kata  Kunci —  Baterai  Asam  Timbal,  Efisiensi  Baterai, H 2 SO 4 , Kapasitas, RFB.
Paper  dikirim  tanggal  13  September  2018.  Penelitian  ini terselenggara atas kerjasama universitas brawijaya dengan universitas kanjuruhan malang..
Nur  Khairati  adalah  alumni  Jurusan  Fisika,  FMIPA  Universitas Brawijaya; nur.khairati65@gmail.com
Ahmad  A.  Amirullah  adalah  alumni  Jurusan  Fisika,  FMIPA Universitas Brawijaya.
Riky  D.Susilo  adalah  alumni  Jurusan  Fisika,  FMIPA  Universitas Brawijaya.
Yofinda  E.  Setiawan  adalah  alumni  Jurusan  Fisika,  FMIPA Universitas Brawijaya.
M. Yusmawanto adalah alumni Jurusan Fisika, FMIPA Universitas Brawijaya.
Masruroh  adalah  dosen  jurusan  Fisika,  FMIPA  Universitas Brawijaya
Cholisina  A.  Perwita  adalah  dosen  Jurusan  Fisika,  FMIPA Universitas Brawijaya Muhammad  Ghufron  adalah  dosen  Jurusan  Fisika,  FMIPA Universitas Brawijaya; email mghufron@ub.ac.id
Kurriawan  Budi  Pranata  adalah  dosen  Program  Studi  Pendidikan Fisika, Uiversitas Kanjuruhan Malang 65148 ; kurriawan@gmail.com
I. PENDAHULUAN
aterai merupakan komponen yang dapat menyimpan  dan  menghasilkan  energi  listrik melalui  konversi  reaksi  kimia  (reduksi-oksidasi). Baterai terdiri dari sepasang elektroda dan elektrolit [1]. Secara  garis  besar  baterai  dibedakan  menjadi  baterai primer yang tidak dapat diisi ulang dan baterai sekunder yang  dapat  diisi  ulang  atau  bersifat rechargeable [2]. Baterai  dinamis  merupakan  salah  satu  jenis  baterai sekunder  dimana  material  aktif  baterai  berada  dalam wadah  terpisah.  Baterai  dinamis  memiliki  kelebihan yaitu  dalam  meningkatkan  kapasitas  atau  daya  baterai dapat  dilakukan  dengan  memodifikasi  salah  satu komponennya  (sel  atau chamber ) [3].  Baterai  dinamis atau redox  flow  battery (RFB)  dikembangkan  sebagai penyimpan  energi  skala  besar  pada  pembangkit  listrik terbarukan  untuk  stabilisasi  listrik  [4,5].  Pembangkit listrik  terbarukan  merupakan alternatif penghasil  energi listrik  mengingat  ketersediaan  sumber  listrik  tak terbarukan yang semakin menipis, sementara kebutuhan akan  energi  listrik  terus  meningkat.  Pembangkit  listrik terbarukan  sangat  bergantung  pada  kondisi  alam,  salah satunya  adalah  sel  surya  yang  bergantung  pada intensitas  cahaya  matahari  yang  diterimanya.  Energi listrik  yang  dihasilkan  oleh  sel  surya  pada  siang  hari disimpan  oleh  baterai  untuk  kemudian  digunakan  pada kondisi  intensitas  matahari  rendah  atau  pada  malam hari.
Elektrolit  pada  baterai  dinamis  berada  dalam chamber ,  sementara  elektroda  berada  dalam  sel. Elektrolit  dialirkan  menggunakan  pompa  melewati  sel, sehingga  reaksi  redoks  terjadi  pada  bagian  sel  baterai [5].  Baterai  dinamis  digolongkan  menjadi  baterai dinamis  elektrolit  ganda  dan  baterai  dinamis  elektrolit tunggal.  Baterai  dinamsi  elektrolit  ganda  menggunakan dua  jenis  elektrolit  yang  berbeda  sehingga  diperlukan komponen  membran  pemisah  ion,  sementara  baterai dinamis  elektrolit  tunggal  hanya  menggunakan  satu jenis  elektrolit  [6].  Baterai  dinamis  elektrolit  tunggal memiliki  beberapa  kelebihan  karena  pada  baterai dinamis  elektrolit  tunggal,  tidak  diperlukan  membran pemisah  ion  sehingga  pembuatannya  menjadi  lebih sederhana dan memerlukan biaya lebih murah, beberapa permasalahan  baterai  dinamis  elektrolit  ganda  pada membran  tidak  perlu  lagi  dikhawatirkan  serta  reaksi kimia larutan terjadi secara langsung [7].
Baterai  berbasis  asam  timbal  merupakan  salah  satu jenis  baterai  yang  dikembangkan  sebagai  baterai dinamis.  Zhang  (2011)  membandingkan  performa

## Optimasi Kapasitas Baterai Dinamis Asam Timbal ( Redox Flow Battery )
Nur Khairati, Ahmad A. Amirullah, Riky D. Susilo, Yofinda E. Setiawan, M. Yusmawanto, Masruroh, Cholisina A. Perwita, Muhammad Ghufron, Kurriawan Budi Pranata
B
baterai  dinamis  berbasis  asam  timbal,  dimana  baterai dinamis  yang  diuji  menunjukkan  performa  sebaik baterai  konvensional  [8].  Pada  2017,  Ghufron  dan Kurriawan  membandingkan  baterai  dinamis  asam timbal  dengan  baterai  konvensional  (aki).  Baterai dinamis  yang  diuji  memiliki  performa  yang  lebih  baik dari  aki,  ditunjukkan  oleh  efisiensi  energi  baterai dinamis sebesar 67,9%, sementara aki memiliki efisiensi energi 35,5% [9].
Baterai  asam  timbal  yang  salah  satunya  aki  terdiri atas  elektroda  negatif  (anoda)  Pb  dan  elektroda  positif (katoda)  PbO 2 dengan  elektrolit  larutan  asam  sulfat (H 2 SO 4 ).  Pada  proses  pengosongan  baterai,  ion  HSO 4 - bergerak  menuju  elektroda  negatif  membentuk  ion  H + dan  PbSO 4 .  Pada  elektroda  positif,  timbal  dioksida bereaksi dengan elektrolit membentuk kristal PbSO 4 dan air.  Kedua  elektroda  membentuk  timbal  sulfat  yang merupakan  isolator,  sementara  elektrolit  mengalami penurunan konsentrasi selama proses pengosongan [10]. Reaksi  kimia  yang  terjadi  dapat  dituliskan  dalam persamaan setengah reaksi berikut :
2 4 4 2 2 Pb H SO PbSO H e      (1)
Pb  merupakan  elektroda  negatif  karena  dihasilkan elektron pada proses pengosongan baterai.
2 2 4 4 2
2 2 2 PbO H H SO e PbSO H O       (2)
Kedua  setangah  reaksi  diatas  dapat  dituliskan  secara lengkap [11] yaitu :
2 2 4 4 2 2 2 2 Pb PbO H SO PbSO H O     (3)
Elektrolit  merupakan  salah  satu  parameter  yang mempengaruhi performa baterai. Pada 2015, Akbar dan Lapanporo  membandingkan  performa  baterai  Cu-Zn dengan  jenis  dan  konsentrasi  elektrolit  yang  berbeda. Konsentrasi  elektrolit  yang  berbeda  menghasilkan performa  baterai  yang  berbeda  pula.  Pada  penggunaan elektrolit H 2 SO 4 , dihasilkan tegangan baterai maksimum pada  konsentrasi  H 2 SO 4 29,134%,  dimana  nilai  ini sesuai  dengan  standar  konsentrasi  H 2 SO 4 yang digunakan pada aki yaitu antara 29-32% [12].
Pada  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  karakteristik baterai  dinamis  asam  timbal  yang  dipengaruhi  oleh perbedaan konsentrasi H 2 SO 4 , penulis  mengembangkan baterai dinamis asam timbal elektrolit tunggal  dengan 2 variasi  konsentrasi  H 2 SO 4 .  Sistem  baterai  dengan performa yang lebih baik kemudian diuji dengan variasi waktu  pengisian  untuk  mengetahui  kapasitas  optimum baterai dinamis asam timbal.

## II. METODE PENELITIAN
Bagian  utama  dari  baterai  asam  timbal  pada penelitian  ini  adalah  sel  baterai, chamber dan  pompa serta material aktif baterai. Material aktif baterai adalah elektroda dan elektrolit. Elektroda yang digunakan pada sistem  baterai  adalah  pelat  Pb  dan  PbO 2 dengan  luas permukaan  (13,5  x  7,5)  cm 2 ,  sementara  elektrolit  yang digunakan  adalah  H 2 SO 4 dengan  2  variasi  konsentrasi yaitu  20%  dan  30%.  Elektroda  positif  dan  negatif berada  dalam  sel  baterai  dengan  jarak  antar  pelat
elektroda  adalah  3  mm  dan  dipisahkan  oleh  membran separator.  Sel  baterai  dan  chamber  dihubungkan  oleh selang,  dimana  pada  ujung  selang  dalam  chamber dihubungkan  pada  pompa  sehingga  elektrolit  dialirkan dari chamber menuju sel baterai. Elektroda di dalam sel baterai  berada  pada  keadaan  tercelup  dalam  elektrolit H 2 SO 4 dengan  volume  total  elektrolit  pada  baterai dinamis  adalah  400  ml.  Laju  aliran  elektrolit  adalah  9 ml per menit.
Gambar 1. Susunan elektroda dan separator dalam sel baterai
Pengujian karakteristik (pengisian-pengosongan) baterai dilakukan dengan alat BMS ( Battery Management System ) yaitu Turnigy Accucell-6 . Perekaman  data  arus,  tegangan  dan  kapasitas  terhadap waktu  dari  proses  pengujian  baterai  dilakukan  dengan perangkat lunak yang telah terintegrasi pada laptop dan alat Turnigy  Accucell-6 yaitu ChargeMaster2.02 . Pengujian  pengisian-pengosongan  baterai  dilakukan sebanyak  3  siklus  dengan  arus  sebesar  1  A  untuk masing-masing  baterai  dinamis  asam  timbal  dengan variasi  konsentrasi  H 2 SO 4 .  Pengujian  pengisian- pengosongan  baterai  asam  timbal  dengan Turnigy Accucell-6 memiliki batas tegangan maksimum pengisian  2,41  V  dan  tegangan  minimum  pengosongan 1,81 V. Pengujian baterai dinamis dengan variasi waktu pengisian  dilakukan  sebanyak  1  siklus  untuk  masing- masing variasi waktu dengan arus pembebanan 1 A.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Karakteristik Pengisian-Pengosongan
Reaksi  spontan  antara  elektroda  Pb-PbO 2 dan elektrolit  H 2 SO 4 pada  baterai  asam  timbal  terjadi  pada proses  pengosongan.  Reaksi  kebalikan  dari  reaksi spontan tersebut dapat terjadi  dengan pemberian  energi pada  baterai  yang  kita  kenal  dengan  istilah  pengisian baterai  ( charging ).  Pada  proses  pengisian,  tegangan baterai  mengalami  kenaikan  yang  menunjukkan  bahwa terjadi  penyimpanan  energi  listrik  pada  baterai. Berdasarkan  gambar  2,  tegangan  baterai  pada  proses pengisian  naik  secara  signifikan  dari  nilai  tegangan baterai  tanpa  pembebanan  menuju  tegangan  awal pengisian  yang  terjadi  karena  adanya  hambatan  dalam baterai. Tegangan baterai kemudian mengalami kenaikan  hingga  2,41  V  dan  kemudian  konstan  pada tegangan 2,41 V hingga proses pengisian baterai selesai. Pada  tegangan  baterai  konstan  2,41  V,  arus  pengisian
baterai yang semula konstan 1 A mengalami penurunan hingga  arus  minimum  0,09  A.  Proses  pengisian  baterai berhenti  atau  selesai  ketika  arus  minimum  tersebut dicapai,  dengan  kata  lain  tidak  ada  lagi  muatan  yang dapat disimpan oleh baterai.
Pada proses pengosongan, tegangan baterai mengalami  penurunan  dari  nilai  tegangan  baterai  tanpa pembebanan  setelah  proses  pengisian  menuju  tegangan awal pengosongan baterai yang disebabkan oleh adanya hambatan  dalam  baterai.  Tegangan  baterai  kemudian mengalami  penurunan  perlahan  yang  menunjukkan bahwa  baterai  mengeluarkan  energi  yang  semula disimpannya. Arus pengosongan baterai adalah konstan 1  A.  Pengosongan  baterai  berhenti  atau  selesai  ketika tegangan cut-off baterai sebesar 1,81 V telah dicapai.
Gambar 2. Grafik tegangan terhadap waktu 1 siklus pengisian- pengosongan baterai dinamis asam timbal
B. Karakteristik Tegangan Baterai berdasarkan Perbedaan Konsentrasi H 2 SO 4 Berdasarkan  persamaan  Nernst,  tegangan  baterai berubah menuju arah lebih positif dengan bertambahnya konsentrasi  H 2 SO 4 [13]-[14].  Gambar  3  berikut menunjukkan  grafik  tegangan  terhadap  waktu  untuk  3 siklus  pengisian-pengosongan  baterai  dinamis  asam timbal.
(a)
(b)
Gambar 3. Grafik tegangan terhadap waktu 3 siklus pengisian- pengosongan baterai dinamis asam timbal dengan 2 variasi konsentrasi H 2 SO 4 (a) 20% dan (b) 30%
Berdasarkan  Gambar  3  tersebut  diketahui  bahwa baterai  dengan  konsentrasi  H 2 SO 4 yang  lebih  tinggi memiliki  durasi  pengisian-pengosongan  yang  lebih lama.  Selain  itu,  tegangan  awal  pengisian  maupun pengosongan  lebih  tinggi  pada  baterai  dengan konsentrasi  H 2 SO 4 yang  lebih  tinggi.  Ketiga  siklus pengisian-pengosongan baterai menunjukkan
karakteristik  yang  serupa  sehingga  diketahui  bahwa baterai  dinamis  asam  timbal  yang  telah  diuji  bersifat rechargeable .  Tegangan  pengosongan  baterai  dinamis asam timbal meningkat dengan meningkatnya konsentrasi  H 2 SO 4 yang  digunakan.  Baterai  dinamis 20%  dengan  arus  beban  1  A  memiliki  tegangan  dan waktu  pengosongan  yang  menurun  secara  signifikan dari  siklus  1  hingga  siklus  3,  sementara  tegangan pengosongan baterai dinamis 30% memiliki kecenderungan  menurun  yang  tidak  begitu  signifikan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  baterai  dinamis  20% mengalami  penurunan  performa  yang  lebih  cepat dibandingkan baterai dinamis 30%.
C. Karakteristik Kapasitas Baterai berdasarkan
Perbedaan Konsentrasi H 2 SO 4
Kapasitas atau penyimpanan energi baterai dinyatakan dalam satuan Ampere-hours (Ah) pada nilai tegangan  dan  arus  tertentu  [15].  Kapasitas  baterai menunjukkan  banyaknya  muatan  listrik  yang  dapat disimpan  maupun  dikeluarkan  oleh  baterai.  Kapasitas keluaran  (pengosongan)  baterai  merupakan  besaran yang  digunakan  dalam  mendeskripsikan  karakteristik baterai.  Gambar  3  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi konsentrasi  H 2 SO 4 yang  digunakan  pada  baterai,  maka semakin  lama  waktu  pengosongan  baterai.  Waktu pengosongan baterai sebanding dengan kapasitas baterai dan  dengan  arus  pengosongan  konstan  1  A,  maka diketahui  bahwa  kapasitas  baterai  dinamis  asam  timbal lebih  tinggi  pada  baterai  dengan  konsentrasi  H 2 SO 4 yang lebih tinggi pula.
1.70 1.90 2.10 2.30 2.50 0 3 6 9 12 T ega n ga n ( V) Waktu (Jam) 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 0 5 10 15 20 25 30 35 T ega n ga n ( V) Waktu (Jam) 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 0 5 10 15 20 25 30 35 T ega n ga n ( V)
Waktu (Jam) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1 2 3 4 K apa si ta s (m A h )
Berdasarkan  Gambar  4  tersebut,  diketahui  bahwa kapasitas  baterai  mengalami  penurunan  dari  siklus  1 hingga  siklus  3,  yang  diakibatkan  oleh  adanya  sisa material  PbSO 4 yang  tidak  teruraikan  kembali  pada proses  pengisian  baterai.  Kapasitas  baterai  dinamis asam  timbal  meningkat  seiring  dengan  meningkatnya konsentrasi  H 2 SO 4. Kapasitas  rata-rata  baterai  dinamis 30%  yaitu  4.657  mAh,  (1  mAh  =  10 -3 Ah)  lebih  tinggi dari kapasitas rata-rata baterai dinamis 20% yaitu 3.548 mAh.

## D. Kapasitas dan Efisiensi Baterai Dinamis 30% berdasarkan Variasi Waktu Pengisian
Baterai  dinamis  30%  diuji  dengan  variasi  waktu pengisian  sehingga  diketahui  kapasitas  dan  efisiensi optimal  baterai.  Gambar  5  berikut  menunjukkan kapasitas  yang  dihasilkan  baterai  dinamis  30%  setelah dilakukan pengisian dengan 6 variasi waktu. Berdasarkan  gambar  5,  kapasitas  baterai  meningkat dengan meningkatnya waktu pengisian baterai.
Gambar 5. Kapasitas baterai dinamis 30% berdasarkan variasi waktu pengisian
Baterai  dinamis  30%  dengan  waktu  pengisian  5  jam memiliki  kapasitas  tertinggi  yaitu  5.042  mAh.  Namun demikian,  Gambar  6  menunjukkan  bahwa  efisiensi tertinggi  baterai dinamis 30% diperoleh pada pengisian 2  jam.  Kejadian  unik  diperoleh  pada  pengisian  waktu dengan  lama  2  jam  dimana  diperoleh  efisiensi  baterai lebih  dari  100%.  Hal  ini  terjadi  karena  pada  proses pengosongan  sebelumnya  berlangsung  relatif  cepat  dan baterai  belum  benar-benar  pada  posisi  cut-off  sehingga masih  tersimpan  muatan  dalam  jumlah  besar  yang tersisa  yang  kemudian  pada  proses  pengosongan berikutnya  mampu  menghasilkan  muatan  tambahan sehingga seolah-olah efisiensi baterai lebih dari 100%.
Gambar 6. Efisiensi baterai dinamis 30% berdasarkan variasi waktu pengisian .

## IV. K ESIMPULAN
Baterai  dinamis  elektrolit  tunggal  berbasis  asam timbal  dengan  Pb-PbO 2 (13,5  x  7,5)  cm 2 sebagai elektroda  dan  H 2 SO 4 sebagai  elektrolit  telah  berhasil dikembangkan  dengan  nilai  awal  tegangan  kerja  ±2,15 V bergantung pada konsentrasi H 2 SO 4 yang digunakan. Semakin  tinggi  konsentrasi  H 2 SO 4 yang  digunakan, semakin  tinggi  tegangan  kerja  baterai  dan  semakin tinggi kapasitas baterai yang dihasilkan. Baterai dinamis 30% dengan efisiensi tertinggi  adalah pada pengisian 2 jam  dengan  kapasitas  2.061  mAh.  Kemudian  perlu proses  pengosongan  baterai  hingga  tegangan  sangat rendah untuk mengetahui tingkat efisiensi baterai secara lebih akurat.

## V. DAFTAR PUSTAKA
[1] C.  Leonardo,  M.  Kartawidjaja,  W.  Alamsyah  dan  S.  Hidayat. (2015,  Oktober).  Kajian  Pengaruh  Konsentrasi  Elektrolit Terhadap  Kinerja  Baterai  Isi  Ulang  PANi/H 2 SO 4 /PbO 2 . Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) SNF201, vol. 4 . pp. 15-20.
[2] E.  Amirudin,  C.  Sudibyo,  dan  N.  Rohman.  (2014,  April). Pengaruh  Penambahan  Vitamin  Baterai  Vitta-Q  terhadap Load Test pada Lead Acid Battery Tipe Liquid  Vented 12V  5Ah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Mesin , 2(4).
[3] A.  Cunha,  J.  Martins,  N.  Rodrigues  and  F.  P.  Brito.  (2014, October).  Vanadium  Redox  Flow  Batteries  :  A  Technology Review. International  Journal  of  Energy  Research,  39 (7).  pp. 889-918.
[4] Y.  K.  Zeng,  T.  S.  Zhao,  X.  L.  Zhou,  J.  Zou,  and  Y.  X.  Ren. (2017, March). A hydrogen-ferric ion rebalance cell operating at low  hydrogen  concentrations  for  capacity  restoration  of  iron- chromium  redox  flow batteries. Journal of Power Sources , 352 . pp. 77-82.
[5] T. Shigematsu. (2011, October). Redox Flow Battery for Energy Storage. SEI Technical Review . (7). pp. 4-13.
[6] J.  Martins  and  F.  P.  Brito.  (2015,  ).  Vanadium  Redox  Flow Batteries  :  A  Technology  Review. International  Journal  of Energy Recsearch . 39 (7).  pp. 889-918.
[7] D.  Pletcher  and  R.  Wills.  (2005).  A  Novel  Flow  battery—A Lead  Acid  Battery  Based  on  An  Electrolyte  with  Soluble Lead(II)  III.  The  Influence  of  Conditions  on  Battery Performance. Journal of Power Source , 149 .  pp. 96–102.
[8] C. P. Zhang, S. M. Shark, X. Li, F. C. Walsh, C. N. Zhang and J. C.  Jiang.  (2011,  September).  The  Performance  of  a  Soluble Lead-Acid  Flow  Battery  and  its  Comparison  to  A  static  Lead- Acid  Battery. Energy  Conversion  and  Management , 52 .  pp. 3391-3398.
[9] M.  Ghufron  dan  P.  B.  Kurriawan.  (2017).  Energy  Efficiency  of Zinc-Carbon  and  Standart  Accumulator. Proceedings  Book 3 . pp. 44-47.
[10] G.  J.  May,  A.  Davidson,  and  B.  Monahov.  (2018).  Lead Batteries  for  Utility  Energy  Storage:  A  Review.  Journal  of Energy Storage, 15 . pp. 145–157.
[11] R.  S.  Treptow.  (2002).  The  Lead–Acid  Battery:  Its  Voltage  in Theory and in  Practice. Journal of Chemical Education , 79 (3). pp. 334-338.
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 K apas it as ( m A h ) Waktu Pengisian  (Jam) 0 20 40 60 80 100 120 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 E fi si e n si ( % ) Waktu Pengisian  (Jam)
[12] I.  A.  Akbar  dan  B.  P.  Lapanporo.  (2015).  Optimasi  Tegangan Baterai Sel Basah Menggunakan Metode  Levenberg-Marquardt.
Prisma Fisika, 3 (2). pp. 62-68.
[13] J.  Mooney,  A.  Alaswad,  and  A.  Cruden.  (2017).  A  New  pH Phenomenon  to  Predict  Polarity  Reversal  in  Lead-Acid  Cells.
Energy, 136. pp. 100-109.
[14] D. Pavlov, V. Naidenov, and S. Ruevski. (2006, May). Influence of  H 2 SO 4 Concentration  on  Lead-Acid  Battery  Performance  H- type  and  P-type  Batteries. Journal  of  Power  Source , 161. pp . 658-665.
[15] G. M. Masters. (2013). Renewable and Efficient Electric Power Systems . San Francisco: John Wiley & Sons